2(Î4 MÉMOIRES DE l'AcaDÉMIE RoYALE 

 compare ce réfuitat avec la fuite de la première expé- 

 périence, où le même fil, n." /, n'avoit pas été recuit, 

 l'on trouvera qu'après 2 5 cercles de torfion , la réadioii 

 de l'élafticité étoit de 480 degrés, qu'en tordant de 15 

 nouveaux cercles, le fil s'eft calFé; ce dernier fil ne pou- 

 voit donc éprouver , fans fe rompre , que 40 cercles de 

 torfion. En fuivant dans cette expérience la marche de 

 la réa(5lion élafl;ique, l'on en déduira qu'au point de rup- 

 ture , cette réadion étoit à peu-près égale à celle du fif 

 recuit dans le même point de rupture ; d'où il paroîtroit 

 que l'on efl: en droit de conclure que par la feule torfion 

 l'on peut domier à un fil recuit toute l'élafticité dont il 

 peut être fufceptible , & que l'écrouifiement ne peut rien 

 y ajotuer ; en forte que réciproquement , fi en paflant à la 

 filière, ou par un autre moyen quelconque, l'on avoit pu 

 donner à notre fil de laiton un écrouiffement tel , que fâ 

 réaélion d'élafticité eût été de 5 2 o degrés , qui me paroît 

 être celle de nos deux fils au moment de la rupture, pour 

 lors la réa<5tion élaftique eût été portée à fon maximum 

 par cette première opération : il n'y auroit plus eu de 

 déplacement pofiible dans le centre de réaélion de torfion ; 

 mais toutes les fois que l'on auroit fait éprouver à ce fil 

 une torfion de plus de 520 degrés, il fe feroit rompu. 



XXXI. 



Quatrième Remarque. 



D'après les expériences qui précèdent, voici, à ce 

 qu'il paroît , comme l'on peut expliquer l'élafticité & la 

 cohérence des métaux. Les parties intégrantes du fil de fer 

 ou de laiton , ou d'un métal quelconque , ont une élafticité 

 que l'on peut regarder comme parfaite , c'eft-à-dire , que 

 les forces néceflaires pour comprimer ou dilater ces parties 

 intégrantes, font proportionnelles aux dilatations ou com- 

 prelfions qu'elles éprouvent; mais elles ne font liées entre 



elles 



